H Troisième axe, celui qui est normal au plan des deux autres; 



» a, a', «" sonl les dilatations smwanl les premier, deuxième et troisième 

 axes; 



» a"", la dilatation moyenne déduite des trois précédentes; 



» a'", la dilatation observée sur une face de l'oclaèdre de dilatation 

 moyenne, c'est-à-dire'siiivant 54°44' avec les trois axes. 



» Jragonile. (Prisme rbomboïdal droit.) 



a = 0,0000 3/|Go 

 a.' = 0,0000 I 719 

 a" = 0,0000 1016 

 a''" ^ 0,0000 2o65 

 a" = 0,0000 2o3i 



» Topaze. (Prisme rbomboïdal droit.) 



a = 0,0000 o5g2 

 a' = 0,00000484 

 a" = o, 00000414 

 a''" = 0,00000497 

 a™ = 0,00000497 



» Système du prisme rbomboïdal oblique ou clinorhombique. — La 

 complication des formes qui caractérisent les cristaux obliques, les parti- 

 cularités de leurs propriétés optiques, celles de leurs propriétés thermiques 

 donnaient un intérêt spécial à l'étude de leur dilatation; en effet, en ne 

 considérant ici que les cristaux les plus accessibles à l'expérience, tels que 

 ceux du système simplement oblique, il y avait à recberclier si l'on y ren- 

 contrerait la même loi de dilatation que dans les systèmes d'une symétrie 

 moins complexe, et dans ce cas quelle pourrait être l'orientation des trois 

 axes rectangulaires de dilatation par rapport aux axes crislallographiques 

 inclinés. 



» hnficj. I représente la forme primitive d'un cristal appartenant à ce 

 système; c'est le feldspath orthose : l'angle d'obliquité de 1 16° 7' est carac- 

 téristique de cette espèce minérale; il varie dans des limites a.^sez étendues 

 pour les autres substances cristallisant dans ce système, mais il est fixe 

 pour chacune d'elles. Il suffit de supposer à cet angle une valeur de 

 90 degrés pour retomber sur le système précédent ou prisme rbomboïdal 

 droit. Voici la marche qui a été suivie pour constater l'existence et déter- 

 miner la situation des axes de dilatation. 



